Uber einige Lithiumalumosilikate. 
653 
Die Synthese und Analyse dieses Alumosilikats werden den 
Praktikanten des hiesigen Laboratoriums als eine der analytischen 
Übungen vorgelegt. Sie schmelzen gewöhnlich 3 — 4 g Kaolin mit 
30 — 40 g Li„S0 4 6 — 12 Stunden lang. Ich führe hier drei 
Analysen an : 1 . Synthese und Analyse von Herrn S. Charlampowicz 
12 Stunden Sclnnelzens, 2. Versuch von B. Woyde 8 Stunden, 
3. Versuch von N. Waticz 6 Stunden: 
1. 2. 3. 
Si0 2 47,59 47,15 47,61 
A1 2 0 3 40,17 40,31 40,35 
Li 2 0 11,77 11,79 11,47 
99,53 99,25 99,43 
Das Alumosilikat Li 2 Al 2 Si 2 0 8 wurde im Jahre 1890 von 
P. Hautefeuille und A. Perrey 1 durch die Einwirkung von 
vanadinsaurem Lithion auf die Mischung A1 2 0 3 . 2Si0 2 hei Gegen- 
wart von Lithiumcarbonat in der Schmelze erhalten. Ihr Alumo- 
silikat war rhomboedrisch, optisch einachsig, positiv. 
Ich werde hier endlich noch ein Produkt, das durch das Zu- 
sammenschmelzen von Kaolin mit Lithiumbromid erhalten wurde, 
beschreiben. Da das Lithiumbromid bei hoher Temperatur ein 
sehr leicht zerlegbarer Körper ist, so entwässerte ich ihn vor dem 
Versuche nicht , dafür zerrieb ich den Kaolin mit wasserhaltigem 
Bromid und erhitzte ihn allmählich im Tiegel. Anfangs schmilzt 
das Salz sehr leicht , dann verliert es das Wasser und wird 
schwerer schmelzbar, es sublimiert und riecht stark nach Brom- 
wasserstoff'. 5 — 6 Stunden genügen , um in einer Mischung von 
ca. 5 g Kaolin und ca. 40 g Lithiumbromid den Kaolin zum Ver- 
schwinden zu bringen. Wir erhalten eine schöne weiße Schmelze, 
die im Wasser sich sehr leicht auflöst und ein gleichförmiges 
Pulver ohne zusammengebackeue Klumpen zurückläßt. Dieses 
Pulver erscheint unter dem Mikroskop kristallinisch ; es besteht aus 
isotropen runden Körnchen, Aggregaten von solchen und Rhomben- 
dodekaedern, die sehr klein sind ; sie können erst mit dem Objektiv 
9 Hartnack erkannt werden. Fig. 4 zeigt einen besonders großen 
Kristall { 1 1 Oj dieses Alumosilikats bei 500facher Vergrößerung. 
Diese Kriställchen zerlegen sich leicht in verdünnter Salz- oder 
Salpetersäure und haben folgende Zusammensetzung: 
gefunden 
Si0 2 . 
. 44,48 
oder 44,48 
7364 
2,06 
14 
A1 2 0 3 
. 36,44 
36,44 
3565 
1,00 
7 
Li., 0 
. 11,90 
10,40 
3459 
0,97 
7 
Li Br 
— 
8,70 
1000 
0,28 
2 
Br . . 
. 8,00 
— 
100,82 
100,02 
— 0 . 
. 0,80 
100,02 
1 Bull. Soc. Min. Fr. 1890. 13. p. 145. 
berechnet 
43,47 oder 43,47 
36,77 
10,82 
8,94 
36,77 
12.36 
8,22 
100^82 
0.H2 
100,00 
100,00 
